Martkn-s; (Jbcr tcclinisclie Prüfung des Kaiitsclitiks und diT Bnllonstofi'e. 361 



an ver.schiedenen Prüfstellcii übereinstimmende Festigkeitswerte er- 

 halten will. 



Dem Ballonstoft" gibt man liäufig eine mehrfache Gewebeschieht. 

 Zwischen die Stofflagen wird in der Rege] die abdichtende Gummi- 

 scliicht aufgetragen. Um die Festigkeit des Stoffes möglichst voll- 

 kommen auszunutzen, werden die Stofflagen meistens so aufeinander- 

 geklebt, daß sich die Gewebefäden der unteren Scliiclit unter einem 

 Winkel von 45° mit den Fäden der oberen Schiclit kreuzen (Diagonal- 

 stoff)'. Der einfaclie Stoff wird nach zwei zueinander senkrechten 



Fig. 20. Zerplatzapparat mit Selbstaufzeichnung von Martens. 



Riehtungen auf seine Festigkeit geprüft (nach Richtung der Kett- und 

 Schußfäden des Gewebes), während der Diagonalstoff dementsprechend 

 nach den vier Richtungen seiner Fadenlagen zu prüfen ist. Die Kett- 

 und Schußfäden werden häufig verschiedene Festigkeit, Faserbeschaffen- 

 heit und Zwirnung haben. Ober- und Unterschicht können ver- 

 schiedene Beschaffenheit und Festigkeit halten ; der geschickte Luft- 

 schiff liaumeister wird diesen Umständen, wenn sie sich stark geltend 

 machen. Rechnung tragen und wird die Stofflage im LuftschiiT der- 

 art anordnen, daß die nach den verschiedenen Richtungen verschiedenen 

 Festigkeiten möglichst vollkommen ausgenutzt werden. Aus dem Ge- 



' Man hat in Jüngster Zeit al)er auch Stoflo erzeugt, hei deufn der Sohußfüden 

 den Kettfaden des Gewebes unter 45° kreuzt. 



